Crónica de la industria (1878-05-15 00:00:00), página 19

y que los fabricantes de instrumentos de óptica podrían fácilmente, por este medio, obtener espejos cóncavos de pequeñas dimensiones para microscopios, o aún de dimensiones mayores para las observaciones astronómicas. Lüdersdorf afirma que estos espejos de superficie de platino no desmerezcan de los espejos metálicos, y que á la vez que ofrecen la ventaja de ser más fáciles de preparar, tienen más solidez y no pierden su pulimento.

Otros varios procedimientos se han propuesto además para aplicar el platino sobre vidrio, especialmente para usarlo en los instrumentos de óptica. Procedimiento Petitjean: mezcla de cloruro de platino con bitartrato de sosa. Procedimiento Vassrot: cloruro de platino y aceite de espliego. El de más empleo es el de Dodé, Creswell y Tuer- nior, propietarios de un procedimiento privilegiado, debi- do á este último químico; han fundado en las cercanías de Paris una fábrica de espejos de platino. El modo de operar en esta fábrica, es el siguiente, según datos publicados por Salvatet y Tonglet: Se tritura cloruro de platino seco con aceite de espliego, y la mezcla líquida se extiende sobre la superficie del vidrio. Después de la evaporación, queda una capa brillante de polvo metálico sin pliegues ni bur- bujas, que tiene en toda la extensión un expesor uniforme. Esta capa superficial, llega á ser un espejo perfecto y se adhiere completamente al vidrio, siempre que el cocido se opere á una temperatura suficientemente elevada, y se haya empleado un fundente conveniente. (Se emplea una mezcla de óxido y borato de plomo.)

Los espejos de platino son muy resistentes y no exigen que la superficie del vidrio esté completamente desprovista de defectos, puesto que el platino, aplicado sobre el ví- dro tallado y pulimentado, da imágenes directas por su propia reflexión. Estos espejos, formados por una capa de platino, que recubre una superficie de vidrio, ofrecen ade- más la particularidad de que son á la vez reflectantes y trasparentes; de suerte que detrás de uno de estos espejos se puede, sin ser visto, observar la imagen que se forma delante de él.

Ultimamente Dodé ha perfeccionado su procedimiento, consistiendo la mejora en entender sobre el espejo una mezcla de platino y oro. Se disuelven los dos metales en el agua regia, y se evaporan las soluciones á sequedad. El residuo mezclado con esencia de trementina, aceite de es- pliego y bálsamo de trementina sulfurada, se aplica sobre el vidrio y fija á fuego, por medio de un fundente.

La facilidad con que el platino se deja fijar sobre el vi- dro, ha sugerido á Dulio la idea de cubrir las puntas de los tubos de los aparatos de March con aquel metal para impedir su fusión; para esto, sólo es necesario introducir el extremo del tubo en una disolución de bichloruro de pla- tino y calentarle en seguida. Se repite la operación, hasta que el depósito haya alcanzado el expesor apetecido.

El platino reducido, ha sido además objeto de otras aplicaciones; entre las que indicaremos las siguientes: Grün, trata las imágenes fotográficas de platino por una solución de bichloruro de platino; arrastrá por el lavado el cloruro de plata formado, y obtiene así imágenes de plati- no; éstas, fijadas por el fuego sobre esmalte, suministran una pintura de un negro agridiso.

Según una nota de Reimann se podrá por medio de parte de bichloruro de platino mezclada con 16 partes de agua, preparar una tinta indeleble para marcar la ropa. Se humedece la tela con una disolución de 3 partes de car- bonato de soda y 3 de goma, en 12 partes de agua. Des- pués de la desecación, se escribe sobre la tela con la solu- ción de platino; se dejan secar los caracteres; después se les vuelve á pasar por una disolución formada de: 1 parte de cloruro de estaño y 4 de agua.

Aleaciones de platino.—Se han hecho diferentes espe- rimentos con el objeto de preparar industrialmente de alea- ciones de platino con otros metales.

Faraday y Stodder han hecho esfuerzos para produ- cir una aleación de platino y acero; una aleación de esta clase ha aparecido más tarde en el comercio; pero según Schwarz, no contenía señales de platino.

Se ha propuesto una aleación por partes iguales de pla- tino y acero para la confección de espejos metálicos. Jong- let ha propuesto muchas otras aleaciones de platino co- mo metal para monedas. Hélonis ha preparado aleaciones formadas de níquel, estaño y pequeñas cantidades de pla- tino, con las que se podrían fabricar diversos objetos, tales como: timbres, estuches, artículos de lujo, de teatro... etc. El mismo químico ha producido también alea- ciones compuestas de latón, níquel y platino.

Mention y Wagner, quieren usar aleaciones de platino y plata, como base para el esmalte, en lugar de oro. Aconsejan también el uso de aleaciones parecidas para cajas de péndulos, ruedas de relojes y para plumas de es- scribir.

Mallet ha fabricado igualmente plumas de escribir con una aleación de platino, plata, y cobre. Estas plumas eran muy elásticas e inatacables por la tinta. Su parte su- perior estaba formada de la aleación de platino y plata, recibían puntas de rubios ó de osmio de iridio.

La industria dentaria ha usado también estas aleacio- nes á las cuales da el nombre impropió de paladio.

Otra aleación más importante que las anteriores es la del platino con los metales que le acompañan al estado natural y especialmente con el iridio. En el curso de sus experimentos para obtener el platino por via sosa, Deville y Debray obtuvieron aleaciones de esta naturaleza, y notaron que, para los usos de los laboratorios químicos, los vasos hechos con aleaciones son preferibles á los de platino puro, á causa de su mayor dureza y también por- que resisten más á los ácidos.

Demoutis, de Paris, tomó un privilegio en Inglaterra en 1857 para la fabricación de aleaciones de platino con el vidrio, el sodio ó el rutenio, ó con varios de estos metales juntos.

Las aleaciones formadas así, sirven para la construc- ción de aparatos de física, instrumentos de cirugía, para objetos de orfebrería. Su composición es variable según el uso para que se prepare; pueden, por ejemplo, componerse de 90 partes de platino y 10 de otros metales.

Otro privilegio se concedió á Newton, por el modo de tratar el mineral de platino á fin de obtener aleaciones de este metal con paladio, sodio é iridio.

EMPLEO DEL ZINC
PARA EVITAR LAS INCROSTACIONES EN LAS CALDERAS DE VAPOR
POR M. L. BOUR

Hace algún tiempo se habla mucho de un medio muy sencillo para evitar las incrustaciones en las calderas de vapor. Este medio consiste en introducir en los gene- radores un lingote ó granalla de zinc. Este procedimiento ¿es eficaz? Tal es la pregunta que se nos hace diariamente y que tenemos dificultad en contestar, porque nos encon- tramos en presencia de resultados contradictorios, de in- vestigación difíciles y de noticias de un valor muy dis- cutible.

No podemos tener confianza más que en los resultados que hemos visto con nuestros ojos, porque cada vez que se emplea un nuevo desincrustante, se le declara excelén-